(\2 L. F. NiLsoN, 



SILBERPLATONITKIT. 

 Ag-.4N0-.Pt. 



Nach der Zerleg'Uiig- von Kaliuinplatoiiitrit mit iSilbernitral erhält man 

 unmittelbar kein reines Produkt; man muss dasselbe ■wenigstens dreimal 

 bei Gegenwart überschüssigen Silbernitrats umkiystallisiren, um ein ka- 

 liumfreies Silbersalz zu gewinnen, wie es aus folgenden Zalilen einleuch- 

 tend hervorgeht: 



1) 0.241 Grm. unmittelbar nach der erwähnten Zerlegung krystallisirten 

 Salzes gaben nach dem Glühen 0.1585 Grm. oder 65.77 Proc. Rück- 

 stand, der mit Wasser benetzt stark alkalisch reagirte. 



2) 0.649 Grm. einmal umkrystallisirten Salzes gaben einen Rückstand 

 von 0.442 Grm. oder 68.10 Proc, wovon Wasser 0.0185 Grm. oder 

 2.85 Proc. auszog. 



3) 0.2595 Grm. zweimal umkrystallisirten Salzes gaben einen Rückstand 

 von 0.178 Grm. oder 68.59 Proc, der mit Wasser befeuchtet noch 

 alkalisch reagirte. 



4) 0.5635 Grm. dreimal umkrystallisirten Salzes gaben einen Rückstand 

 von 0.39 Grm. oder 69.21 Proc, wovon 0.187 Grm. oder 33.19 Proc. 

 Platin und 0.203 Grm. oder 36.02 Proc. Silber. Dieses Salz theilte 

 der Flamme keine Kaliumfärbung mehr mit. 



Aus der Formel berechnet sich ein Rückstand von Silber -|- Platin 

 69.23, Silber 36.12, Platin 33.11 Proc. 



Das Salz krystallisirt in kleinen, gelblichen, diamantglänzenden, 

 nur zum Tlieil durchsichtigen, monoklinischen vierseitigen Prismen, an den 

 Enden von der negativen Pj^ramidenhälfte, mehr selten von der voll- 

 ständigen Pyramide begränzt. Es ist an der Luft beständig, im kochen- 

 den A¥asser löst es sich ziemlich leicht, ist aber im kalten so schwer 

 löslich, dass nach dem Erkalten der gesättigten warmen Lösung nur etwa 

 5 Proc gelöst bleiben und das Uebrie:e sich ausscheidet. 



